A. Tschirch u. E, Schereschewski: Balata. 371 
Filtrierpapier möglichst befreit, nochmals in Chloroform gelöst und 
durch Alkohol gefällt. Dieses Verfahren wurde wiederholt ausgeführt. 
Da aber stets, wenn auch in abnehmender Menge, eine Trübung des 
Flüssigkeitsgemisches und darauffolgende Abscheidung von Albanan 
stattfand, es also ziemlich langwierig gewesen wäre, auf diese Weise 
zu reiner Gutta zu gelangen, wurde ein anderer Weg eingeschlagen, 
der es nicht nur ermöglichte die Gutta in einer reinen, fein verteilten 
und, was noch ganz besonders wichtig ist, in einer krystallinischen 
Form zu erhalten, sondern auch zugleich das Albanan sofort auf ein- 
mal in völlig erschöpfender Menge zu gewinnen. Zu diesem Zwecke 
wurde die Chloroformlösung der Rohgutta, nachdem sie durch voll- 
ständiges Absetzen der suspendierten Stoffe farblos geworden und 
filtriert war, mit dem halben Volumen Aether versetzt und darauf 
Alkohol bis zur bleibenden Trübung hinzugefügt. In lose verschlossenem 
Kolben, vor Licht geschützt, wurde diese Flüssigkeit längere Zeit 
stehen gelassen. Nun begann die Gutta am oberen Rande der Flüssig- 
keit herauszukrystallisieren. Diese makroskopisch flockig erscheinenden 
Abscheidungen zeigen unter dem Mikroskop eine höchst charakte- 
ristische Form. 
Es sind sichel- oder kommaförmig gekrümmte oft zu Massen 
vereinigte Nädelchen. 
In dem Chloroform - Aether - Alkoholgemisch — der Aether ist 
nach beendeter Krystallisation fast vollständig verdunstet — schwimmt 
diese krystallinisch ausgeschiedene Gutta obenauf. Die Luft kann 
daher verändernd einwirken. Daß dies der Fall ist beweisen die von 
dieser Substanz erhaltenen Verbrennungsresultate. 
Ueberhaupt erliegt die in fein verteilter (krystallinischer) Form 
erhaltene Gutta sehr bald den Einwirkungen der Luft. In trockener 
Form in hellem Glase aufbewahrt wurde diese Gutta schon nach kurzer 
Zeit gelb und zum größten Teil in Alkohol löslich. Und zwar löste schon 
kalter Alkohol eine beträchtliche Menge mit gelber Farbe. Es war 
somit ein dem Fluavil entsprechendes Produkt gebildet worden. 
Aber auch solche Gutta, die beim Fällen durch Alkohol in festen 
Massen erhalten wurde, hatte bei trockener Aufbewahrung sehr viel von 
ihrer Elastizität verloren. Ein solches Stück ließ sich leicht zerbrechen 
im Gegensatz zu dem ursprünglichen Balatamaterial, das unter den 
gleichen Bedingungen aufbewahrt, keine Veränderung erlitten hatte. 
Daß die Balata so gut haltbar ist, liegt wohl, wie schon Obach 
meinte, an der Weichheit der Harzbestandteile.. Eine Harzmenge zum 
Beispiel, die wir vor vielen Monaten durch Extraktion der Balata 
erhalten hatten, ist noch jetzt nicht fest geworden. Sie hat noch die 
Konsistenz eines Oeles. 
24* 
